STANCE DU -12 JUILLET 1 920. 1 09 



etdezinc; on les ehauffait un certain temps a line temperature constanle 

 inferieure a celle de fusion du zinc (qui fond plus bas que tous les laitons). 

 On faisait une coupe perpendiculaire a la surface de contact et on lV\a- 

 minait par reflexion au microscope. 



Le contact etait obtenu de deux fagons : soil par rcfroidissement rapide, 

 apres immersion du cuivre on dulaiton dans le zinc fondu, sous une couche 

 de chlorure de zinc; soit en forant un trou dans un cylindre de cuivre 

 ety forcant et ecrasant, au marteau, un cylindre de zinc entrant dans le 

 trou a frottement doux. 



La premiere methode a Tinconvenient de produire d'avance une ties 

 mince couche de laiton entre les deux metaux purs, mais L'experience a 

 montre que Ton pouvait indistinctement employer I'uneou i'aulre methode 

 selon les commodites, le resultat final etant le meme. 



Le chauffage a temperature constante etait obtenu par une etuve a soufre 

 bouillant sous pression reduite. L'appareil etait combine de maniere que 

 les diverses causes de changement de la pression interieure nc produisent 

 pas des variations de cette derniere, d'amplitude superieure a i cul de mer- 

 cure, ce qui permettait d'obtenir avec certitude pendant toute la duree de 

 l'experience (jusqu'a 10 jours), ies temperatures voisines de Zjio a moins 

 de i° pres. Ce detail etait important, car une elevation accidentelle de 

 temperature, atteignant le point de fusion du zinc, aurait fait manquer les 

 experiences toujours longues. 



Le sciage et le polissage des echantillons finalement obtenus sont rendus 

 delicats par la durete et ia fragilite du constituant y forme : la scie le brise 

 en morceaux et la lime lui arrache des petits cristaux, ce qui lui donne un 

 aspect spongieux a l'examen micrographique. 



Les attaques des surfaces polies sont difficiles a obtenir d'une fagon 

 satisfaisante, les reactifs convenant aux laitons riches en cuivre etant me- 

 diocres pour ceux riches en zinc et reciproquement. De plus, au voisinage 

 des lignes de separation des divers constiluants, une petite bande de ces 

 derniers est protegee contre Tattaque, sans doute par des phenomenes elec- 

 triques dus a la pile formee par les deux constituants en contact. Ce pheiH* 

 mene est visible sur la figure 2, ou le constituant y, irregulierement noirci. 

 est horde d'une bande blanche qui a etc protegee contre I'attaque. Le 

 reactifqui a donoe les meilleurs resultats est une solution, etendue faible- 

 ment, chlorliydrique (l<> perchlorure de fer. 



Les constituants qui out ete mis en evidence par cette methode, apres un 

 chauffage de deux jours a 4oo°, sont les suivants : 



